PAHTIK lîXPÉRIMRFVTALE. 369 
« i[u’une fusion aussi avaneée, une coupellation aussi parfaite, décide- 
« raient au moins cette question; tout annonçait qu’en effet ces opérations 
« l’avaient dépouillée de toute vertu magnétique en la séparant de tous corps 
« étrangers ; mais la dernière observation prouve, d'une manière invin- 
« cible, que cette propriété magnétique n’y était réellement qu’affaiblie, et 
« peut-être masquée ou ensevelie , puisqu’elle a reparu lorsqu’on l’a 
« broyée. » 
REMARQUES. 
De ces expériences de M. de Morveau, et des observations que nous 
avons ensuite faites ensemble, il résulte : 
^Qu on peut espérer de fondre la platine sans addition dans nos meil- 
leurs (ourneaux, en lui appliquant le feu plusieurs fois de suite, parce que 
les meilleurs creusets ne pourraient résister à l’action d’un feu aussi violent, 
pendant tout le temps qu’exigerait l’opération complète. 
2" Qu’en la fondant avec le plomb, et la conpellant successivement et à 
plusieurs reprises, on vient à bout de vitrifier tout le plomb, et que cette 
opération pourrait à la fin la purger d’une partie des matières étrangères 
qu’elle contient. 
O Qu en la fondant sans addition, elle parait se purger elle-même en 
partie des matières vitrescibles qu’elle renferme, puisqu’il s’élance à sa sur- 
face de petits jets de verre qui forment des masses assez considérables et 
qu’on en peut séparer aisément après le refroidissement. 
4" Qu’en faisant l’expérience du bleu de Prusse avec les grains de platine 
qui paraissent les plus insensibles à l’aimant, on n’est pas toujours sûr d'ob- 
tenir de ce bleu, comme cela ne manque jamais d’arriver avec les grains 
qui ont plus ou moins de sensibilité au magnétisme; mais comme M. de 
Morveau a fait cette expérience sur une très-petite quantité de platine, il se 
propose de la répéter. 
5" Il paraît que ni la fusion ni la coupellation ne peuvent détruire dans la 
platine tout le fer dont elle est intimement pénétrée : les boutons fondus 
ou coupellés paraissaient, à la vérité, également insensibles à l’action de 
1 aimant; mais les ayant brisés dans un mortier d’agate et sur un tas d’acier, 
nous y avons retrouvé des parties magnétiques, d’autant plus abondantes 
que la platine était réduite en poudre plus fine. Le premier bouton, dont les 
grains ne s étaient qu agglutinés, rendit, étant broyé, beaucoup plus de par- 
ties magnétiques que le second et le troisième, dont les grains avaient subi 
une plus forte fusion; mais néanmoins tous deux, étant broyés, fournirent 
des parties magnétiques; en sorte qu’on ne peut pas douter qu'il n'y ait en- 
core du fer dans la platine après qu’elle a subi les plus violents efforts du 
tvnoy, tom. ii. 
